346 



CAMILLO GUIDI 



4 



Assoggettai ad esperienza i cavi interi ed i singoli lignoli, facendo in tutto 



140 prove. Nella Tabella IV sono riassunti tutti i dati di osservazione ed i risultati 



delle prove relative soltanto a 14 dei suindicati cavi, non presentando le altre prove 



interesse speciale. Le prime colonne della Tabella contengono il numero dei lignoli 



componenti ciascun cavo, il numero totale dei trefolini componenti i lignoli, i diametri 



del cavo e del lignolo, il peso p. m. coir, e l'area F della sezione trasversale calcolata 



ttZ) 2 . . ttZ) 2 



colla forinola F= 3 ' 4 — — per tutti i cavi a tre lignoli e coll'altra F = 9 / 16 — — 



4 4 . 



per il gberlino formato di tre' cordoni a 3 lignoli ciascuno ; e ciò in relazione al 

 rapporto 1 2 (verificato quasi sempre esatto) fra il diametro del lignolo ed il dia- 

 metro D del cavo nei cavi a tre lignoli ; fra il diametro del lignolo ed il diametro 

 del cordone e fra il diametro di questo ed il diametro del cavo nel gherlino. 



Sperimentai anche sui tre lignoli di ciascun cavo e sui tre cordoni del gherlino, ed 

 i risultati vedonsi riportati nelle colonne 10% 13 a ed ultima, allo scopo di riconoscere 

 se esistesse un rapporto presso che costante fra la resistenza del cavo e la somma 

 delle resistenze dei lignoli, il che avrebbe servito di buona norma per quei casi nei 

 quali non fosse possibile sperimentare sul cavo intero. Ma sfortunatamente dalla 

 colonna 11* emerge quanto sia variabile tale rapporto, in causa in parte della difficoltà 

 di preparare i saggi in modo da assicurare una ripartizione perfettamente uniforme 

 dello sforzo, ed in parte per le imperfezioni di fabbricazione ; soltanto con grossolana 

 approssimazione si può valutare in 0,80 il valor medio di detto rapporto. Per alcuni 

 cavi sperimentai anche tutti i fili componenti un lignolo, senza però ottenere un 

 complesso di resistenze molto diverso da quella del lignolo. Le colonne 12 e 13 

 contengono l'allungamento percentuale di rottura subito rispettivamente dal cavo e 

 dai lignoli, misurato a partire da uno sforzo iniziale compreso fra V 20 ed 1 10 del 

 carico di rottura. Ho poi calcolato il modulo di elasticità sotto i primi sforzi moderati 

 (colonna 14), sebbene per tale materiale esso non possa essere determinato che con 

 grossolana approssimazione, ed ho calcolato anche il lavoro di deformazione assorbito 

 dal cavo a partire dal citato sforzo iniziale fino alla rottura, lavoro ridotto all'unità 

 di volume e precisamente al cm 3 (colonna 15). 



Siccome per questo materiale l'influenza che ha sui risultati la durata dell'espe- 

 rienza non è trascurabile, è bene avvertire che ogni prova fu condotta cosi lenta- 

 mente da permettere che si compiessero, almeno nella parte più considerevole, le 

 deformazioni. Le prove sui cavi interi ebbero una durata variabile, a seconda della 

 grossezza del cavo, da 8' a 25' e quelle sui lignoli da 3' a 10'. 



Sollecitazioni ripetute. — È notoria in marina la facilità colla quale si 

 strappano i cavi d'ormeggio, anche più robusti, durante le risacche; ciò m'indusse 

 ad esaminare sperimentalmente l'effetto delle ripetizioni degli sforzi su questi mate- 

 riali, ritenendo che il fatto ricordato potesse spiegarsi appunto dalla reiterazione 

 frequente di sforzi rilevanti a cui i cavi vengono esposti in tali frangenti. Sperimentai 

 sopra fili e cavi di acciaio zincati e sopra cavi di canapa ; poi estesi le stesse ricerche 

 anche sui cavi e fili d'acciaio lucidi. 



Riguardo ai fili e cavi di acciaio zincati le conclusioni che possono dedursi da 

 tali ricerche sono quelle stesse già note per altri materiali ferrosi. Se lo sforzo 



